SÉANCE DU 25 JUIN 1917. 1007 



el Tagaki ('). La singularité à 210" peut encore être oiiseivée dans un 

 acier à 0,10 pour 100 C. 



Au delà de 300°, les courbes sont quasi rectilignes; Tasymplole peut 

 être tracée avec assez de certitude, el la dislance verticale de la courbe à 

 cette droite mesure, pour cliaque température, l'amplilude de l'anomalie. 

 Dans la limite des aciers étudiés : C=i,3o, celle amplitude est, en 

 première approximation, proportionnelle à la teneur en carbone; les 

 courbes d'anomalie peuvent se déduire l'une de l'autre [)ar amplification 

 des ordonnées. L'amplitude à t5" a pour valeur 3,3.io-' C (('-. teneur en 

 carbone pour 100). 



L'élude de l'anomalie de la cémentile peut servir à préciser l'élal du 

 carbone dans un acier après traitement et fournir ainsi un appoint à l'ana- 

 lyse micrographique. Celle méthode a été appliquée à un acier à o,(S3 

 pour 100 C trempé à 800" dans l'eau froide. L'éprouvelle, de 100""" de 

 longueur, était opposée à un étalon de fer éleclrolytiquc, el l'on décrivait 

 des cycles de températures de plus en plus étendus. 



La courbe de la première dilatation traduit la résultante entre l'allonge- 

 ment thermique normal et la contraction de revenu ; celle contraction 

 même résulte de la superposition des rariations passagcre cl jtrogressh'e. 

 L'allure de cette courbe dépend donc essentiellement de la vitesse de sa 

 description; la courbe publiée a été obtenue avec une vitesse de chauffe à 

 peu près constante de 2f)o° par heure. 



Chaque courbe d'aller coïncide suivant un parcours notable avec la 

 courbe de retour qui la précède immédiatement; la dilatabilité du mêlai, 

 à une certaine distance de la température maxima d'un cycle, peut donc 

 être envisagée comme une propriété caractéristique de l'état créé au cours 

 du revenu précédent. 



Dans le cas de l'acier trempé à bloc, l'anomalie de la cémentile est tout 

 à fait insensible après recuit à aSo"; elle apparaît progressivement au fur 

 el à mesure des progrès du revenu, el atteint son amplitude définitive 

 après chauffe à 700°. Ce résultat confirme l'identité des étals t-ecuit et 

 rei'enu maximum el l'identité de constitution de la sorbite et de \a. perlile. 



L'analyse dilalométrique a été appliquée aux aciers demi-trempés, 

 c'est-à-dire formés de Irooslite et de martensile. Des baguettes d'acier 

 à o,83 de carbone, trempées à l'huile ou au mercure, étaient fragmentées en 

 tronçons de 10™°' à i5""° de longueur. Les deux faces terminales de chaque 



(') K. Ho>DA et H. Tagaki. Journal of llte lion and Steel InsliUite, igiS. 



